7 
Křivka Weillerova EF odpovídající bodům tuhnutí eutektik po vy- 
krystallování části silikátu jest vyšší, než. by odpovídalo bodu tání skla 
v témže složení d) 
K vůli zajímavosti uvádím zde též systém CaO a SiO.^, jenž prostu- 
dován byl Bon dona r clem (J. Ir. a. Steel. Ind. 1905, 3.39), dále 
Dayem a jeho spolupracovníky. Nalezeno bylo eutektikum při 1418® 
asi při 33% CaO a 07% SÍO2, což odpovídá téměř bisilikátu CaO . 2 SiO^ 
neb směsi metasilikátu vápenatého s kysličníkem křemičitým v poměrech 
molárných CaSiOg + SiOo. Vedle toho ovšem nalezeno další eutektikum 
při 1413® pro 45% CaO a třetí eutektikum při 07-5% CaO a teplotě 
211.5® C. 
Z výsledků těch dalo by se souditi, že eutektika mají sblíženě složení, 
odpovídající poměrům molekulárným, ne-li vždy, tedy alespoň v četných 
případech. Sloučeninám odpovídá vždy maximum na křivce tektické. 
Výsledky uvedené jasně ukázaly, že nutno očekávati na křivkách 
diagrammových ještě přetržité body nad 1000® i byla proto tato část pouze 
vytečkována . 
Za účelem, bych dospěl k jakési basi pro skla olovnato-alkalická, 
podnikl jsem výzkum soustavy ternérní K2CO3, Na2C03 a SiO^, z níž při- 
stoupí-li pak ještě PbO vzniká soustava quaternérní, jejiž prostorové zná- 
zornění a výklad v následujících statích bude podán. 
Podotýkám ovšem, že, jelikož se mi jednalo o skla, nepřihlížel jsem 
k tomu, zdali objeví se při určitém bodě nějaká tuhá fáse a vykrystalluje, 
nýbrž sledoval pouze eutektika. Při systému zde prozkoumaném nastávala 
mimo to rovnováhn mezi kysličníkem uhličitým, kysličníkem křemičitým 
a silikátem, na níž samozřejmě musí míti teplota při tavení vliv. 
Při následujících pokusech vyšel jsem z bikarbonatů Ič. z kyseliny 
křemičité, jež byla v tyglu platinovém vyžíhána a pak teprve smíšena 
s bikarbonátem. Taveno bylo v malé pícce pomocí dmychadla až sklo se 
roztavilo a klidně tálo, což vyžadovalo u skel bohatších SÍO2 asi 2 hodiny. 
Stanoven pak bod tání skla, načež tavenina analysována. Též jsem zkusil 
přitaviti sklem tyčinku platinovou k thermočlánku a pak ji zahřívati; 
body tání takto získané souhlasily s bodem tání prášku. 
U směsí uhličitanu sodnatého a draselnatého jedině byl stanoven 
bod tuhnutí. Obě látky jsou rychlé krystallisace schopny, ovšem v střední 
■části křivky tektické tuhnou často sklovitě. Delším tavením body tání 
klesají, an uniká kysličník uhličitý. Směse byly zahřívány zvolna v tyglu 
přikrytém. Výsledky podávají následující tabulky; 
Výsledky uvedené jsou v dobré shodě též s prací H i 1 p e r t a N a c k e n a 
(Beii. Ber. 43, 1910, 2567), již nalezli též eutektika 3 PbO . SiOj a 3 PbO -|- 2 SiO.j. 
XXI. 
